rtüri 



I ' 



treten, in der sich die dunkelbraunen Markstrahlen scharf 

 ablieben. Stellenweise sind zarte schmale Bänder von pa- 

 renchymähnlichen Zellen eben noch zu unterscheiden^ welche 

 tangential verlaufen und die auf Grund der Vergleichung- 

 des fossilen Holzes mit lebenden Hölzern als gefächerte 

 Faserzellen angesehen werden müssen. 



Ausser dem sekundären Holze ist am vorliegenden 

 polarisirten Stammstück an mehreren Stellen die Rinde noch 

 erhalten. Da diese nur bei wenigen fossilen Hölzern be- 

 kannt istj so gewinnt das untersuchte Holz an Interesse. 

 Es lassen sich viereckige Bastbündel von heller Färbung 

 wohl unterscheiden. Dieselben liegen eoncentrisch äuge- 

 ordnetj dicht bei einander. Auch in radialer Richtung fin- 

 den sich mehrere der Bastbündel neben einander. Die 

 dunkleren , wenig gut erhaltenen Gewebe des PhloemSj. 



r 



188 



messer^ wahrscheinlich von Bohrwürmern herrührendj welche 

 vor der Verkiesclung in dem Holze ihr Wesen trieben. 

 Diese Löcher sowie zahlreiche Risse und Sprünge erschei- 

 nen oft von jener als Chalcedon bezeichneten; polarisirenden 

 Varietät der Kieselsäure erfüllt, während der eigentliche 

 Pflanzenkörper als Holzopal erhalten ist. 



Specielle Beschreibung des Holzes. f 



Querschliff. Im Querschlifif lassen sich Jahresringe 

 mit blossem Auge, nicht aber bei starker Vergrösscrung 

 unterscheiden. Die Gefässe stehen einzeln und sind im 

 Frühjahrsholz etwas häufiger als im Herbstholze. Sie zei- 

 gen eine hellere Färbung als die umgebenden Gewebe. 

 Die Markstrahlen sind ein- oder zweireihig und von grosser 

 Häufigkeit. Sie nehmen stellcnweis einen schlängelnden 

 Verlauf infolge einer starken Verdrückung des Holzes. 

 Aus eben diesem Grunde sind die Gefässe sehr nach einer 

 Richtung gestreckt, meist annähernd parallel den Mark- 

 strahlen. Andere Stellen des Schliffes zeigen noch normal 

 geformte Gefässe, deren Gestalt dann kreisrund oder schwach 

 elliptisch ist. Ihre Durchmesser schwanken zwischen 0,10 mm 

 und 0,06 mm. Die zwischen den Markstrahlen liegenden 

 Gewebe des Holzes sind entweder schlecht oder gar nicht 

 erhalten. GelbA'cfärbte Kieselsäure ist an ihre Stelle £'e- 



-. 



\ 





